Ensaio por Líquidos Penetrantes - Ricardo Andreucci 1. Prefácio - PDF
Ensaio por Líquidos Penetrantes - Ricardo Andreucci 1. Prefácio
Download "Ensaio por Líquidos Penetrantes - Ricardo Andreucci 1. Prefácio"
João Victor Natal Araújo
2 Ensaio por Líquidos Penetrantes - Ricardo Andreucci 1 Prefácio Este trabalho representa um guia básico para programas de estudos e treinamento de pessoal em Ensaio por Líquidos Penetrantes, contendo assuntos voltados para as aplicações mais comuns e importantes deste método de Ensaio Não Destrutivo. Trata-se portanto de um material didático de interesse e consulta, para os profissionais e estudantes que se iniciam ou estejam envolvidos com a inspeção de materiais por método superficial. O Autor
3 Ensaio por Líquidos Penetrantes - Ricardo Andreucci 2 Copyright ANDREUCCI, Assessoria e Serviços Técnicos Ltda Esta publicação poderá ser obtida gratuitamente através de download nos seguintes web sites: andreucci Edição Jul Ricardo Andreucci Professor da Faculdade de Tecnologia de São Paulo - FATEC/ SP, nas disciplinas de Controle da Qualidade do Curso de Soldagem e da Universidade São Camilo; Qualificado e Certificado pelo IBQN como Nível III nos métodos de ensaio radiográfico, partículas magnéticas ultrasom e líquidos penetrantes, conforme norma CNEN-NN 1.17 Membro da Comissão de Segurança e Radioproteção da Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos - ABENDE. Diretor Técnico da ANDREUCCI Ass. e Serv. Técnicos Ltda. Consultor Técnico como Nível III de END para importantes empresas brasileiras e do exterior Participante como Autor do livro "Soldagem" editado pelo SENAI / SP Autor do Livro "Curso Básico de Proteção Radiológica" - ABENDE / SP Autor do livro "Radiologia industrial"- ABENDE / SP - Jan./99
4 Ensaio por Líquidos Penetrantes - Ricardo Andreucci 3 S umário Assunto Generalidades Introdução... Finalidades do Ensaio... Princípios Bási... Vantagens e Limitações do Ensaio... Propriedades dos Produtos e Princípios Físicos... Propriedades físicas do penetrante... Sensibilidade do penetrante... Propriedades do revelador... Procedimentos para Ensaio... Preparação da Superfície... Métodos de Limpeza da Superfície... Temperatura da Superfície e do Líquido Penetrante... Tempo de Penetração... Remoção do Excesso de Penetrante... Revelação... Limpeza Final... Identificação e Correção de deficiências do Ensaio... Registros dos Resultados... Avaliação e Aparência das Indicações... Fatôres que afetam as indicações... Pág Segurança e Proteção Critérios de Aceitação... ASME Sec. VIII Div. 1 e CCH AWS D Roteiro para Elaboração da Instrução para Ensaio Exercícios de Revisão Obras Consultadas... 50
5 Ensaio por Líquidos Penetrantes - Ricardo Andreucci 4 G ENERALIDADES Introdução O ensaio por líquidos penetrantes é um método desenvolvido especialmente para a detecção de descontinuidades essencialmentes superficiais, e ainda que estejam abertas na superfície do material. Este método, se iniciou antes da primeira guerra mundial, principalmente pela indústria ferroviária na inspeção de eixos, porém tomou impulso quando em 1942, nos EUA, foi desenvolvido o método de penetrantes fluorescentes. Nesta época, o ensaio foi adotado pelas indústrias aeronáuticas, que trabalhando com ligas não ferrosas, necessitavam um método de detecção de defeitos superficiais diferentes do ensaio por partículas magnéticas (não aplicável a materiais não magnéticos). A partir da segunda guerra mundial, o método foi se desenvolvendo, através da pesquisa e o aprimoramento de novos produtos utilizados no ensaio, até seu estágio atual. Finalidade do ensaio O ensaio por líquidos penetrantes presta-se a detectar descontinuidades superficiais e que sejam abertas na superfície, tais como trincas, poros, dobras, etc..podendo ser aplicado em todos os materiais sólidos e que não sejam porosos ou com superfície muito grosseira. É muito usado em materiais não magnéticos como alumínio, magnésio, aços inoxidáveis austeníticos, ligas de titânio, e zircônio, além dos materiais magnéticos. É também aplicado em cerâmica vitrificada, vidro e plásticos. Princípios básicos O método consiste em fazer penetrar na abertura da descontinuidade um líquido. Após a remoção do excesso de líquido da superfície, faz-se sair da descontinuidade o líquido retido através de um revelador. A imagem da descontinuidade fica então desenhada sobre a superfície. Podemos descrever o método em seis etapas principais no ensaio, quais sejam: a) Preparação da superfície - Limpeza inicial Antes de se iniciar o ensaio, a superfície deve ser limpa e seca. Não devem existir água, óleo ou outro contaminante. Contaminantes ou excesso de rugosidade, ferrugem, etc, tornam o ensaio não confiável.
6 Ensaio por Líquidos Penetrantes - Ricardo Andreucci 5 b) Aplicação do Penetrante: Preparação e limpeza inicial da superfície Consiste na aplicação de um líquido chamado penetrante, geralmente de cor vermelha, de tal maneira que forme um filme sobre a superfície e que por ação do fenômeno chamado capilaridade penetre na descontinuidade. Deve ser dado um certo tempo para que a penetração se complete. c) Remoção do excesso de penetrante. Tempo de penetração do líquido na abertura Consiste na remoção do excesso do penetrante da superfície, através de produtos adequados, condizentes com o tipo de líquido penetrante aplicado, devendo a superfície ficar isenta de qualquer resíduo na superfície. Remoção do excesso de líquido da superfície
7 Ensaio por Líquidos Penetrantes - Ricardo Andreucci 6 d) Revelação Consiste na aplição de um filme uniforme de revelador sobre a superfície. O revelador é usualmente um pó fino (talco) branco. Pode ser aplicado seco ou em suspensão, em algum líquido. O revelador age absorvendo o penetrante das descontinuidades e revelando-as. Deve ser previsto um determinado tempo de revelação para sucesso do ensaio. Aplicação do revelador e observação da indicação e) Avaliação e Inspeção Após a aplicação do revelador, as indicações começam a serem observadas, através da mancha causada pela absorção do penetrante contido nas aberturas, e que serão objetos de avaliação. A inspeção deve ser feita sob boas condições de luminosidade, se o penetrante é do tipo visível (cor contrastante com o revelador) ou sob luz negra, em área escurecida, caso o penetrante seja fluorescente. A interpretação dos resultados deve ser baseada no Código de fabricação da peça ou norma aplicável ou ainda na especificação técnica do Cliente. Nesta etapa deve ser preparado um relatório escrito que mostre as condições do ensaio, tipo e identificação da peça ensaiada, resultado da inspeção e condição de aprovação ou rejeição da peça.
8 Ensaio por Líquidos Penetrantes - Ricardo Andreucci 7 Em geral a etapa de registro das indicações é bastante demorada e complexa, quando a peça mostra muitos defeitos. Portanto, o reparo imediato das indicações rejeitadas com posterior reteste, é mais recomendável. Absorção do líquido, pelo revelador, de dentro da abertura f) Limpeza pós ensaio A última etapa, geralmente obrigatória, é a limpeza de todos os resíduos de produtos, que podem prejudicar uma etapa posterior de trabalho da peça (soldagem, usinagem, etc...). Vantagens e limitações do ensaio, em comparação com outros métodos. Vantagens. Poderíamos dizer que a principal vantagem do método é a sua simplicidade. É fácil de fazer de interpretar os resultados. O aprendizado é simples, requer pouco tempo de treinamento do inspetor. Como a indicação assemelha-se a uma fotografia do defeito, é muito fácil de avaliar os resultados. Em contrapartida o inspetor deve estar ciente dos cuidados básicos a serem tomados (limpeza, tempo de penetração, etc), pois a simplicidade pode se tornar uma faca de dois gumes. Não há limitação para o tamanho e forma das peças a ensaiar, nem tipo de material; por outro lado, as peças devem ser susceptíveis à limpeza e sua superfície não pode ser muito rugosa e nem porosa. O método pode revelar descontinuidades (trincas) extremamente finas (da ordem de 0,001 mm de abertura ).
9 Ensaio por Líquidos Penetrantes - Ricardo Andreucci 8 Limitações. Só detecta descontinuidades abertas para a superfície, já que o penetrante tem que entrar na descontinuidade para ser posteriormente revelado. Por esta razão, a descontinuidade não deve estar preenchida com material estranho. A superfície do material não pode ser porosa ou absorvente já que não haveria possibilidade de remover totalmente o excesso de penetrante, causando mascaramento de resultados. A aplicação do penetrante deve ser feita numa determinada faixa de temperatura. Superfícies muito frias (abaixo de 10 o C ) ou muito quentes (acima de 52 o C) não são recomendáveis ao ensaio. Algumas aplicações das peças em inspeção fazem com que a limpeza seja efetuada da maneira mais completa possível após o ensaio (caso de maquinaria para indústria alimentícia, material a ser soldado posteriormente, etc). Este fato pode tornar-se limitativo ao exame, especialmente quando esta limpeza for difícil de fazer. Junta soldada contendo trinca visual
10 Ensaio por Líquidos Penetrantes - Ricardo Andreucci 9 P ROPRIEDADES DOS PRODUTOS E PRINCÍPIOS FÍSICOS Propriedades físicas do penetrante O nome penetrante vem da propriedade essencial que este produto deve ter, ou seja, sua habilidade de penetrar em aberturas finas. Um produto penetrante com boas características, deve: a) ter habilidade para rapidamente penetrar em aberturas finas; b) ter habilidade de permanecer em aberturas relativamente grandes; c) não evaporar ou secar rapidamente; d) ser facilmente limpo da superfície onde for aplicado; e) em pouco tempo, quando aplicado o revelador, sair das descontinuidades onde tinha penetrado; f) ter habilidade em espalhar-se nas superfícies, formando camadas finas; g) ter um forte brilho (cor ou fluorescente); h) a cor ou a fluorescência deve permanecer quando exposto ao calor, luz ou luz negra; i) não reagir com sua embalagem nem com o material a ser testado; j) não ser facilmente inflamável; k) ser estável quando estocado ou em uso; l) não ser demasiadamente tóxico ; m) ter baixo custo. Para que o penetrante tenha as qualidades acima, é necessário que certas propriedades estejam presentes. Dentre elas destacam-se: a) Viscosidade. Esta propriedade por si só não define um bom ou mal penetrante (quando falamos em bom ou mal penetrante nos referimos a sua habilidade em penetrar nas descontinuidades). A intuição nos diz que um líquido menos viscoso seria melhor penetrante que um mais viscoso. Isto nem sempre é verdadeiro, pois a água que tem baixa viscosidade não é um bom penetrante. Todavia, a viscosidade tem efeito em alguns aspectos práticos do uso do penetrante. Ele é importante na velocidade com que o penetrante entra num defeito. Penetrantes mais viscosos demoram mais a penetrar nas descontinuidades. Penetrantes pouco viscosos têm a tendência de não permanecerem muito tempo sobre a superfície da peça, o que pode ocasionar tempo insuficiente para penetração.
11 Ensaio por Líquidos Penetrantes - Ricardo Andreucci 10 Líquidos de alta viscosidade têm a tendência de serem retirados dos defeitos quando se executa a limpeza do excesso. b) Tensão superficial. A tensão superficial de um líquido é o resultado das forças de coesão entre as moléculas que formam a superfície do líquido. Observem a figura abaixo, o líquido 1 possui menor tensão superficial que os outros dois, e o líquido 3 é o que possui a mais alta tensão superficial, lembrando o mercúrio como exemplo. O Líquido 1 Líquido 2 Líquido 3 Comparação entre 3 líquidos com propriedades de tensão superficial diferentes. Um líquido com baixa tensão superficial é melhor penetrante, pois ele tem a habilidade de penetrar nas descontinuidades. Tabela 1- Características de alguns líquidos à 20 C Líquido Viscosidade (centistoke) Tensão Superficial (Dina/cm) água 1,0 72,8 éter 0,3 17,0 nafta 0,6 21,8 querosene 1,6 23,0 óleo lubrificante 112,3 31,0 álcool etílico 1,5 23,0 c) Molhabilidade É a propriedade que um líquido tem em se espalhar por toda a superfície, não se juntando em porções ou gotas. Melhor a molhabilidade, melhor o penetrante. d) Volatibilidade Podemos dizer, como regra geral, que um penetrante não deve ser volátil, porém devemos considerar que para derivados de petróleo, quanto maior a volatibilidade, maior a viscosidade. Como é desejável uma viscosidade média, os penetrantes são mediamente voláteis.
12 Ensaio por Líquidos Penetrantes - Ricardo Andreucci 11 A desvantagem é que quanto mais volátil o penetrante, menos tempo de penetração pode ser dado. Por outro lado, ele tende a se volatilizar quando no interior do defeito. e) Ponto de fulgor Ponto de fulgor é a temperatura na qual há uma quantidade tal de vapor na superfície do líquido que a presença de uma chama pode inflamá-lo. Um penetrante bom deve ter um alto ponto de fulgor (acima de 200 C). A tabela 2 mostra os pontos de fulgor de alguns líquidos, para comparação. Esta propriedade é Importante quando considerações sobre a segurança estão relacionadas à utilização do produto. Tabela 2 - Pontos de fulgor de alguns líquidos LIQUIDO Acetona Nafta Álcool metílico Álcool etílico Glicerina Ponto de Fulgor - 18 C - 1 C 12 C 14 C 160 C f ) Inércia química É obvio que um penetrante deve ser não inerte e não corrosivo com o material a ser ensaiado ou com sua embalagem quanto possível. Os produtos oleosos não apresentam perigo. A exceção é quando existem emulsificantes alcalinos. Quando em contato com água vai se formar uma mistura alcalina. Numa inspeção de alumínio ou magnésio, caso a limpeza final não seja bem executada, pode haver aparecimento após um certo período de corrosão na forma de pitting. Quando se trabalha com ligas à base de níquel, requer-se um penetrante com baixos teores de alguns elementos prejudiciais.
13 Ensaio por Líquidos Penetrantes - Ricardo Andreucci 12 g) Habilidade de dissolução Os penetrantes incorporam o produto corante ou fluorescente que deve estar o mais possível dissolvido. Portanto, um bom penetrante deve ter a habilidade de manter dissolvido estes agentes. h) Toxidez Evidentemente um bom penetrante não pode ser tóxico, possuir odor exagerado e nem causar irritação na pele. i) Penetrabilidade Apesar de penetrabilidade (capacidade de penetrar em finas descontinuidades) não seja a única qualidade do líquido,a penetrabilidade está intimamente ligada às forças de atração capilar - capilaridade. Estas forças são aquelas que fazem um líquido penetrar expontaneamente num tubo de pequeno diâmetro. Observem a figura abaixo, o líquido 1 consegue penetrar até uma altura h1 no tubo capilar, enquanto que o líquido 2 consegue penetrar a uma altura h2,menor que h1, no mesmo tubo capilar. Assim, o líquido 1 possuirá melhor características de penetrabilidade nas descontinuidades, que o líquido 2, uma vez que as finas aberturas se comportam como o tubo capilar. Tubo capilar h1 h2 Líquido 1 Líquido 2 Comparação entre dois líquidos com propriedade de capilaridade diferentes. A capilaridade é função da tensão superficial do líquido e de sua molhabilidade. A abertura da descontinuidade afetará a força capilar - menor a abertura (mais fina uma trinca) maior a força.
14 Ensaio por Líquidos Penetrantes - Ricardo Andreucci 13 Sensibilidade do penetrante. Sensibilidade do penetrante é sua capacidade de detectar descontinuidades. Podemos dizer que um penetrante é mais sensível que outro quando, para aquelas descontinuidades em particular, o primeiro detecta melhor os defeitos que o segundo. Os fatores que afetam a sensibilidade são: a) Capacidade de penetrar na descontinuidade b) Capacidade de ser removido da superfície, mas não do defeito c) Capacidade de ser absorvido pelo revelador d) Capacidade de ser visualizado quando absorvido pelo revelador, mesmo em pequenas quantidades. Algumas normas técnicas classificam os líquidos penetrantes quanto à visibilidade e tipo de remoção, conforme tabela 3, abaixo: Tabela 3 - Tipos de Líquidos Penetrantes TIPOS MÉTODOS quanto à visibilidade Água Pós-Emulsificável Solvente TIPO I A B (hidrofílico) C (Fluorescente) D (lipofílico) TIPO II A - C (Luz normal) OBS. Classificação conforme Código ASME Sec.V - SE-165 ou ASTM E-165 Os líquidos penetrantes devem se analisados quanto aos teores de contaminantes, tais como enxofre, flúor e cloro quando sua aplicação for efetuada em materiais inoxidáveis austeníticos, titânio e ligas a base de níquel. O procedimento e os limites aceitáveis para estas análises, devem ser de acordo com a norma aplicável de inspeção do material ensaiado. Penetrante Tipo II A Penetrante Tipo II C Penetrante Tipo I B ou D
15 Ensaio por Líquidos Penetrantes - Ricardo Andreucci 14 Propriedades do revelador. Um revelador com boas características, deve: a) ter ação de absorver o penetrante da descontinuidade ; b) servir com uma base por onde o penetrante se espalhe - granulação fina ; c) servir para cobrir a superfície evitando confusão com a imagem do defeito formando uma camada fina e uniforme; d) deve ser facilmente removível; e) não deve conter elementos prejudiciais ao operador e ao material que esteja sendo inspecionado; Classifica-se os reveladores conforme segue: a) pós secos. Foram os primeiros e continuam a ser usados com penetrantes fluorescentes. Os primeiros usados compunham-se de talco ou giz. Atualmente os melhores reveladores consistem de uma combinação cuidadosamente selecionada de pós. Os pós devem ser leves e fofos. Devem aderir em superfícies metálicas numa camada fina, se bem que não devem aderir em excesso, já que seriam de difícil remoção. Por outro lado, não podem flutuar no ar, formando uma poeira. Os cuidados devem ser tomados para proteger o operador. A falta de confiabilidade deste tipo de revelador, torna o seu uso muito restrito. b) Suspensão aquosa de pós Geralmente usado em inspeção pelo método fluorescente. A suspensão aumenta a velocidade de aplicação quando pelo tamanho da peça pode-se mergulha-la na suspensão. Após aplicação a peça é seca em estufa, o que diminui o tempo de secagem. É um método que pode se aplicar quando usa-se inspeção automática. A suspensão deve conter agentes dispersantes, inibidores de corrosão, agentes que facilitam a remoção posterior. c) Solução aquosa A solução elimina os problemas que eventualmente possam existir com a suspensão (dispersão, etc). Porém, materiais solúveis em água geralmente não são bons reveladores. Deve ser adicionado à solução inibidor de corrosão e a concentração deve ser controlada, pois há evaporação. Sua aplicação, deve ser feita através de pulverização.
16 Ensaio por Líquidos Penetrantes - Ricardo Andreucci 15 d) Suspensão do pó revelador em solvente É um método muito efetivo para se conseguir uma camada adequada (fina e uniforme) sobre a superfície. Como os solventes volatilizam rapidamente, existe pouca possibilidade de escorrimento do revelador até em superfícies em posição vertical. Sua aplicação, deve ser feita através de pulverização. Os solventes devem evaporar rapidamente e ajudar a retirar o penetrante das descontinuidades dando mais mobilidade a ele. Exemplos de solventes são: álcool, solventes clorados (não inflamáveis). O pó tem normalmente as mesmas características do método de pó seco. Os reveladores,devem se analisados quanto aos teores de contaminantes, tais como enxofre, flúor e cloro, quando sua aplicação for efetuada em materiais inoxidáveis austeníticos, titânio e ligas a base de níquel. O procedimento e os limites aceitáveis para estas análises, devem ser de acordo com a norma aplicável de inspeção do material ensaiado. Resultado do ensaio por líquidos penetrantes de uma peça fundida
17 Ensaio por Líquidos Penetrantes - Ricardo Andreucci 16 P ROCEDIMENTO PARA ENSAIO Neste capítulo em detalhes as etapas básicas do ensaio, a influência da temperatura, as correções de deficiências de execução do ensaio e a maneira de registrar os dados do mesmo. É importante salientar, que a aplicação do método de inspeção por líquidos penetrantes deve sempre ser feita através de um procedimento préviamente elaborado e aprovado, contendo todos os parâmetros essenciais do ensaio baseado na norma ou especificação aplicável ao produto a ser inspecionado. As informações técnicas a seguir estão baseadas no Código ASME Sec. V Artigo 6. Preparação da superfície A primeira etapa a ser seguida na realização do ensaio é verificação das condições superficiais da peça. Deverá estar isenta de resíduos, sujeiras, óleo, graxa e qualquer outro contaminante que possa obstruir as aberturas a serem detectadas. Caso a superfície seja lisa,preparação prévia será facilitada. É o caso de peças usinadas, lixadas, etc.. Este fator é inerente ao processo de fabricação. Superfícies excessivamente rugosas requerem uma preparação prévia mais eficaz, pois as irregularidades superficiais certamente prejudicarão a perfeita aplicação do penetrante, a remoção do excesso e, portanto, o resultado final. As irregularidades irão dificultar a remoção, principalmente no método manual. Além do mascaramento dos resultados, há a possibilidade de que partes dos produtos de limpeza fiquem aderidas à peça (fiapos de pano). Numa operação de esmerilhamento, um cuidado adicional deve estar presente. Deve-se evitar causar, por exemplo, sulcos sobre a peça, erro muito comum na preparação de soldas. Métodos de limpeza da superfície O sucesso do método depende dos defeitos estarem abertos à superfície. A limpeza, portanto, é de fundamental importância. Todo produto de corrosão, escória, pinturas, óleo, graxa, etc... deve estar removido da superfície. Pode-se utilizar o solvente que faz parte dos kits de ensaio ou solventes disponíveis no mercado, tal como thinner, ou ainda outro produto qualificado.
18 Ensaio por Líquidos Penetrantes - Ricardo Andreucci 17 Neste caso, deve-se dar suficiente tempo para que o solvente utilizado evapore-se das descontinuidades, pois sua presença pode prejudicar o teste. Dependendo da temperatura ambiente e do método utilizado, este tempo pode variar. Pode-se utilizar o desengraxamento por vapor, para remoção de óleo, graxa ; ou ainda limpeza química, solução ácida ou alcalina, escovamento manual ou rotativo, removedores de pintura, ultra-som, detergentes. Peças limpas com produtos a base de água, a secagem posterior é muito importante. Cuidados também são importantes para evitar corrosão das superfícies. Os processos de jateamento, lixamento e aqueles que removem metal (esmerilhamento), devem ser evitados, pois tais processos podem bloquear as aberturas da superfície e impedir a penetração do produto penetrante. Entretanto, tais métodos de limpeza podem em alguns processos de fabricação do material a ensaiar, serem inevitáveis e inerentes a estes processos. Esta etapa é muito importante e o operador deve ter consciência de que o material na área de interesse esteje aparente, sem óxidos ou qualquer sujeira que possa mascarar a observação da descontinuidade. Temperatura da superfície e do líquido penetrante: Poderíamos dizer que a temperatura ótima de aplicação do penetrante é de 20 C e as superfícies não devem estar abaixo de 10 C. Temperaturas ambientes mais altas (acima de 52 C) aumentam a evaporação dos constituintes voláteis do penetrante, tornando-o insuficiente. Acima de certo valor ( > 100 C) há o risco de inflamar. A observação e controle da temperatura é um fator de grande importância, que deve estar claramente mencionado no procedimento de ensaio. Aplicação do penetrante. O penetrante pode ser aplicado em spray, por pincelamento, com rolo de pintura ou mergulhando-se as peças em tanques. Este último processo é válido para pequenas. Neste caso as peças são colocadas em cestos. Deve-se escolher um processo de aplicação do penetrante, condizente com as dimensões das peças e com o meio ambiente em que será aplicado o ensaio. Por exemplo : peças grandes,e ambientes fechados, em que o inspetor escolha o método de aplicação do penetrante por pulverização, certamente isto será um transtorno tanto para as pessoas que trabalhem próximo ao local, assim como para o próprio inspetor.
19 Ensaio por Líquidos Penetrantes - Ricardo Andreucci 18 Aplicação do penetrante com pincel Tempo de Penetração É o tempo necessário para que o penetrante entre dentro das descontinuidades. Este tempo varia em função do tipo do penetrante, material a ser ensaiado, temperatura, e deve estar de acordo com a norma aplicável de inspeção do produto a ser ensaiado. A tabela 4 abaixo, descreve tempos mínimos de penetração apenas para referência, Os tempos de penetração corretos devem estar de acordo com a norma aplicável de fabricação/inspeção do material ensaiado. A título de ilustração podemos citar que o Código ASME Sec.V Art.6 recomenda temperaturas de 10 a 52 C e o ASTM E-165 recomenda temperaturas de 10 a 38 o C para penetrantes fluorescentes e de 10 a 52 o C para penetrantes visíveis com luz normal. Remoção do excesso de penetrante Os penetrantes não laváveis em água são quase sempre utilizados para inspeções locais e estes são melhor removidos com panos secos ou umedecidos com solvente. Papel seco ou pano seco é satisfatório para superfícies lisas. A superfície deve estar completamente livre de penetrante, senão haverá mascaramento dos resultados. Deve-se tomar o cuidado para não usar solvente em excesso, já que isto pode causar a retirada do penetrante das descontinuidades.
20 Ensaio por Líquidos Penetrantes - Ricardo Andreucci 19 Geralmente uma limpeza grosseira com pano e papel levemente embebido em solvente, seguido de uma limpeza feita com pano ou papel seco ou com pouco de solvente é satisfatória. Quando as peças são inteiramente umedecidas com solvente a limpeza manual é demorada e difícil. Neste caso pode-se mergulhar a peça em banho de solvente, com o inconveniente de que algum penetrante pode ser removido das descontinuidades. Este método só deve ser usado com muito cuidado e levando-se em conta esta limitação. Quando se usa o tipo lavável em água, a lavagem com jato de água é satisfatória. O jato deve ser grosso para aumentar sua eficiência ou por spray. Após lavagem com água, a peça deve ser sêca com, por exemplo, ar comprimido. A remoção usando solvente a secagem pode ser feita por evaporação natural. Remoção do penetrante com pano Remoção com spray de água Revelação A camada de revelador deve ser fina e uniforme. Pode ser aplicada com spray, no caso de inspeção manual. Peças que foram totalmente revestidas com penetrante são mais difíceis para se manter uma camada uniforme de revelador. O melhor método neste caso é o spray.
21 Ensaio por Líquidos Penetrantes - Ricardo Andreucci 20 Aplicação do revelador por pulverização com pistola de pintura Material Alumínio, Magnésio, aço, bronze, titanium, altas ligas Tabela 4 - Tempos mínimos de penetração recomendados pelo ASME Sec. V Art. 6. Forma Fundidos e Soldas Tipo de Descontinuidade porosidade, trincas, (todas as formas) falta de fusão, gota fria Tempo de Espera A min. Penetrante B Revelador C 5 7 Plasticos todas as formas trincas 5 7 Vidros todas as formas trincas 5 7 Ceramicas todas as formas trincas, 5 7 porosidade A - Para temperaturas de 10 a 52 o C B - O tempo nece''sario para a penetração deve ser conforme a orientação do fabricante. C - A revelação se inicia tão logo a cobertura do revelador estiver seca sobre a superfície da peça. O tempo máximo para revelação deve ser não menor que 10 minutos. O máximo tempo permitido para revelação é de 2 horas para reveladores aquosos e 1 hora para reveladores não aquosos.
22 Ensaio por Líquidos Penetrantes - Ricardo Andreucci 21 Secagem e inspeção Deve ser dado um tempo suficiente para que a peça esteja seca antes de efetuar a inspeção. Logo após o início da secagem, deve-se acompanhar a evolução das indicações no sentido de definir e caracterizar o tipo de descontinuidade e diferencialas entre linear ou arredondadas. O tempo de revelação é variável de acordo com o tipo da peça, tipo de defeito a ser detectado e temperatura ambiente. As descontinuidades finas e rasas, demoram mais tempo para serem observadas, ao contrário daquelas maiores e que rapidamente mancham o revelador. O tamanho da indicação a ser avaliada, é o tamanho da mancha observada no revelador, após o tempo máximo de avaliação permitida pelo procedimento. Em geral tempos de avaliação entre 7 a 60 minutos são recomendados. Iluminação Como todos os exames dependem da avaliação visual do operador, o grau de iluminação utilizada é extremamente importante. Iluminação errada pode induzir a erro na interpretação. Além disso, uma iluminação adequada diminui a fadiga do inspetor. a) Iluminação com luz natural (branca): A luz branca utilizada é a convencional. Sua fonte pode ser: luz do sol, lâmpada de filamento, lâmpada fluorescente ou lâmpada a vapor. Dirigindo a luz para a área de inspeção com o eixo da lâmpada formando aproximadamente 90 em relação a ela é a melhor alternativa. O fundo branco da camada de revelador faz com que a indicação se torne escurecida. A intensidade da luz deve ser adequada ao tipo de indicação que se quer ver, sendo ideal acima de 500 Lux (conforme recomendado pelo Código ASME Sec. V ). O instrumento correto para medir a intensidade de iluminação no local é o luxímetro, que deve estar calibrado na unidade Lux. b) Iluminação com Luz ultravioleta ( luz negra ): Podemos definir a luz negra como aquela que tem comprimento de onda menor do que o menor comprimento de onda da luz visível. Ela tem a propriedade de causar em certas substâncias o fenômeno da fluorescência. O material fluorescente contido no penetrante tem a propriedade de em absorvendo a luz negra emitir energia em comprimentos de onda maiores, na região de luz visível. São usados filtros que eliminam os comprimentos de onda desfavoráveis (luz visível e luz ultravioleta) permitindo somente aqueles de comprimento de onda de 3500 a 4000 Å. A intensidade de luz ultravioleta que se deve ter para uma boa inspeção é de 1000 µw/cm 2.
23 Ensaio por Líquidos Penetrantes - Ricardo Andreucci 22 O instrumento para medir a luz UV é o radiômetro, que deve estar calibrado na unidade "µw/cm 2 ". Limpeza final Registro dos resultados Após completado o exame, é necessário na maioria dos casos executar-se uma limpeza final na peça, já que os resíduos de teste podem prejudicar o desempenho das peças. Uma limpeza final com solvente geralmente é satisfatória. Para peças pequenas a imersão das peças em banho de detergente solventes, ou agentes químicos, geralmente é satisfatório. Identificação e correção de deficiências do ensaio: Alguns problemas de deficiência de técnicas de ensaio estão indicadas abaixo: preparação inicial inadequada da peça limpeza inicial inadequada cobertura incompleta da peça com penetrante remoção de excesso inadequada, causando mascaramento dos resultados escorrimento do revelador camada não uniforme do revelador revelador não devidamente agitado cobertura incompleta de revelador O inspetor experiente deve, fase por fase, avaliar seu trabalho e detectar as deficiências cujos exemplos são apontados acima. Após detectá-las estas devem ser imediatamente corrigidas. Observa-se que a deficiência mais comum consiste na remoção incompleta do excesso, especialmente em ensaio manual.
LÍQUIDO PENETRANTE PROCEDIMENTO DE END PR 001
Página: 1 de 40 1. OBJETIVO 1.1 Este procedimento estabelece as condições necessárias para a execução do ensaio não destrutivo por meio de Líquido Penetrante para detecção de descontinuidades superficiais,
DOCUMENTO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO
CURSO DE TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL ALEX MARTINS DOS SANTOS GUILHERME ALVES MACHADO ARAÚJO MARCO ANTÔNIO SALGADO DE SOUZA
CURSO DE TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL ALEX MARTINS DOS SANTOS GUILHERME ALVES MACHADO ARAÚJO MARCO ANTÔNIO SALGADO DE SOUZA INSPEÇÃO EM JUNTAS SOLDADAS DE SKID UTILIZANDO O ENSAIO POR LÍQUIDO PENETRANTE
DOCUMENTAÇÃO DE APOIO ANÁLISE E CONTROLO DE QUALIDADE NA INDÚSTRIA II Ano Lectivo 2002-2003 Docente: Susana Carvalho ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO 3 2. ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS 2.1. Métodos Visuais 7 2.2. Líquidos